168 Bruno Doss, Künstliche Darstellung von Anatas 



0,001 mm ist. Nimmt letztere zu , dann tritt die Eutilfarbe 

 in Erscheinung und geht von den hellsten gelblichen Tönen 

 allmählich durch dunkelgoldgelb in braunroth bei den dickeren, 

 compacten Individuen über. Im anderen Falle, bei der Ver- 

 wendung künstlicher Titansäure — sie war nicht absolut eisen- 

 frei, indem sie aufgeschlossen mit Rhodanammonium noch eine 

 wahrnehmbare Eisenreaction gab — beginnt die schwach- 

 gelbliche Farbe erst bei solchen Individuen in Erscheinung 

 zu treten , die bei grösserer Dicke schon die sehr blassen 

 Farben höherer Ordnung zeigen 1 . Unter dem isolirten 

 Material begegnet man öfters lamellenförmigen Individuen von 

 solch' ungemein geringer Dicke, dass sie im durchfallenden 

 gewöhnlichen Lichte die Farben dünner Blättchen zeigen. 



Was den Glanz, die Lichtbrechung, Doppelbre- 

 chung betrifft, so nimmt man bei dem dargestellten künst- 

 lichen Rutil dieselben Erscheinungen wahr wie bei dem natür- 



1 Aus diesen Beobachtungen ist ersichtlich, dass der Eisengehalt eine 

 wesentliche Rolle bei der Gelb- bezw. Röthlichfärbung des Rutiles spielt. 

 Man ist nicht immer dieser Ansicht gewesen. So spricht z. B. H. Rose 

 (Pogg. Ann. 61. p. 513. 1844) aus, die röthlichbraune Farbe des Rutils rühre, 

 weil sie auch der künstlich bereiteten, durch NH 3 gefällten und geglühten 

 Titansäure eigenthümlich sei, nicht von einem Eisengehalt her. In dieser 

 stricten Fassung ist diese Angabe jedenfalls anfechtbar. Schon reservirter 

 erklärte sich neuerdings Wagner (Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1888. p. 950), 

 welcher, indem er den Ursachen der verschiedenen Färbung künstlich er- 

 haltener reiner Titansäure nachforschte, durch geringfügige Unterschiede in 

 ihrer Behandlung beim Glühen sie in verschiedenen Farben (weiss, citronen- 

 gelb, rothgelb, röthlich, bräunlich, grau, bläulichgrau) erhalten konnte und 

 so zu dem Resultate gelangte, dass die Farben der Mineralien Rutil, 

 Anatas, Brookit nicht unbedingt von Beimengungen niederer Oxyde 

 des Titans — wie es häufig angenommen — oder von Oxyden fremder 

 Elemente herzurühren brauche. Hier wird also die Möglichkeit, dass letz- 

 teres dennoch geschehen kann, wenigstens nicht ausgeschlossen, und dass 

 wir thatsächlich dem Eisengehalt bei der Rutilfärbung eine Rolle beizu- 

 legen berechtigt sind — ich will nicht sagen, dass er die alleinige Ursache 

 darstellt — geht nicht nur aus meinen Beobachtungen hervor, sondern 

 wird auch durch die hübschen Versuche von St. Claire Deville und 

 Caron (Compt. rend. 1861. t. 53. p. 163) bestätigt, welche beim Schmelzen 

 von SnO und Ti0 2 mit Quarz bei Rothgluth Krystalle in der Rutilform 

 auf der zinnreichen Schmelze sitzend erhielten, die bei Anwendung von 

 reinem Material farblos, bei Gegenwart von Fe oder Mn aber rutilfarbig 

 waren ; in ihrem oberen Theil bestanden sie aus Ti 2 allein, während der 

 aufgewachsene Theil als zinnhaltig sich erwies. 



